電気抵抗率の比較
表

電気抵抗率は、物質による大きさの範囲が極めて大きい物質定数の一つであり、温度や不純物の量など様々な条件により変化する（不純物に強く依存するものについては備考欄に示した）。特記のない場合は室温（20℃、293.15K）での値を示す。
以下に示す値は概算であり、累乗の値はほぼ正確であるが、（桁数が多く書かれているものも含めて）係数はあまり正確ではない。単体については、それぞれの元素の項目に記載されている導電率の逆数を計算し、4桁目で四捨五入している。このほか、『物理学辞典』（培風館）に記載されている値を参考にした。
| 指数（10n） | 単位 | 電気抵抗率 [Ω･m] | 物質 | 温度特性係数 [10-3K-1] | 温度範囲 [℃] | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10−∞ |  | 0 | 超伝導 |  |  |  |
...
| 10−8 | 10 nΩ･m | 1.59 ×10−8 | 銀 | 3.80 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 1.69 ×10−8 | 銅 | 4.04 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 2.44 ×10−8 | 金 | 3.40 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 2.65 ×10−8 | アルミニウム | 3.90 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 3.36 ×10−8 | カルシウム | 4.10 | 0〜200 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 4.42 ×10−8 | マグネシウム | 4.30 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 4.50 ×10−8 | ロジウム | 5.30 | 0〜25 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 4.74 ×10−8 | ナトリウム | 4.34 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 5.00 ×10−8 | モリブデン | 4.33 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 5.20 ×10−8 | イリジウム | 4.1 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 5.29 ×10−8 | タングステン | 4.50 | 0〜200 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 5.81 ×10−8 | コバルト | 6.0 | 0〜200 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 5.00〜7.00 ×10−8 | 黄銅（真鍮） | 2.0 |  | 銅と亜鉛の合金で、亜鉛20%以上のものをいう |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 6.02 ×10−8 | 亜鉛 | 3.7 | 18〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 6.60 ×10−8 | ベリリウム | 6.6 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 6.99 ×10−8 | ニッケル | 6.7 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 7.10 ×10−8 | ルテニウム | 5.4 | 0〜200 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 7.19 ×10−8 | カリウム | 5.81 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 7.57 ×10−8 | カドミウム | 4.0 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 8.20 ×10−8 | オスミウム | 5.1 | 0〜100 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 8.37 ×10−8 | インジウム | 4.9 | 0 |  |
| 10−8 | 10 nΩ･m | 9.28 ×10−8 | リチウム | 4.3 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.00 ×10−7 | 鉄 | 6.25 | 0〜200 | 純度 99.95%程度 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.06 ×10−7 | 白金 | 3.92 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.09 ×10−7 | スズ | 4.2 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.16 ×10−7 | ルビジウム | 4.7 | 0〜20 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.29 ×10−7 | クロム | 2.2 | 0〜200 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.30 ×10−7 | パラジウム | 3.1 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.36 ×10−7 | ガリウム | 3.0 | 0〜20 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.50 ×10−7 | タリウム | 5.17 | 0 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.50 ×10−7 | タンタル | 3.47 | 0 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.70〜4.10×10−7 | 洋白 | 0.38〜0.40 | 0〜100 | Cu, Zn, Niの合金 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.82 ×10−7 | セシウム | 6.0 | 0〜18 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 1.90 ×10−7 | トリウム | 4.0 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 2.00 ×10−7 | ストロンチウム | 5.2 | 0〜200 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 2.20 ×10−7 | 鉛 | 3.9 | 0 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 3.20 ×10−7 | ウラン | 2.0 | 0〜100 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 3.33 ×10−7 | ヒ素 | 3.9 | 0 | 半金属 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 3.90 ×10−7 | アンチモン | 5.1 | 0 | 半金属 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 4.00 ×10−7 | ポロニウム | 4.6 | 0〜50 | 半金属 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 4.20 ×10−7 | チタン | 3.0 | 0〜20 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 4.60 ×10−7 | ジルコニウム | 3.3 | 0〜200 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 4.82 ×10−7 | マンガニン | -0.03〜0.02 | 0〜100 | Cu 86%, Mn 12%, Ni 2% |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 4.90 ×10−7 | コンスタンタン | 8.0 × 10-3 |  | Cu 55%, Ni 45% |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 6.00 ×10−7 | バリウム | 3.6 | 0 |  |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 7.40 ×10−7 | ステンレス | 1.65 × 10-2 | 20〜200 | オーステナイト系ステンレス鋼の値を示している。 |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 7.50 ×10−7 | インバー合金 | 2.0 | 0〜100 | Ni 36%, Fe 64% |
| 10−7 | 100 nΩ･m | 9.80 ×10−7 | 水銀 | 0.90 | 0〜20 |  |
| 10−6 | 1 µΩ･m | 1.09 ×10−6 | ビスマス | 4.2 | 0 | 半金属 |
| 10−6 | 1 µΩ･m | 1.09 ×10−6 | ニクロム | 0.10 | 0〜100 | Ni, Fe, Crの合金。鉄を含まない場合の値で示している。 |
| 10−6 | 1 µΩ･m | 1.46 ×10−6 | プルトニウム | 0.21 | 25 |  |
| 10−6 | 1 µΩ･m | 2.58 ×10−6 | マンガン | 1.7 | 0 |  |
| 10−5 | 10 µΩ･m | 1.64 ×10−5 | 炭素 | -0.50 |  | 不純物に強く依存する |
| 10−4 | 100 µΩ･m |  |  |  |  |  |
| 10−3 | 1 mΩ･m |  |  |  |  |  |
| 10−2 | 10 mΩ･m |  |  |  |  |  |
| 10−1 | 100 mΩ･m | 2.00 ×10−1 | 海水  |  |  |  |
| 10−1 | 100 mΩ･m | 6.90 ×10−1 | ゲルマニウム | -50 |  | 半導体。不純物に強く依存する |
| 100 | 1 Ω･m |  |  |  |  |  |
| 101 | 10 Ω･m |  |  |  |  |  |
| 102 | 100 Ω･m |  |  |  |  |  |
| 103 | 1 kΩ･m | 3.97 ×103 | ケイ素 | -70 |  | 半導体。不純物に強く依存する |
| 104 | 10 kΩ･m | 104〜1010 | 紙 |  |  |  |
| 105 | 100 kΩ･m | 2.50 ×105 | 純水 |  |  |  |
| 105 | 100 kΩ･m | ≒ 5.00 ×105 | 人の皮膚 |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 109 | リン |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 1010〜1013 | 乾燥木材 |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 1010〜1014 | ガラス（ナトリウム） |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 1012〜1014 | ポリエステル |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | ≒1013 | 硬質ゴム |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 1013〜1016 | 雲母 |  |  | 相対湿度20%の表面抵抗率 |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 3.00 ×1014 | 磁器 |  |  | 硬質ガラス |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 2.00 ×1015 | 硫黄 |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 3.00〜10.0 ×1015 | 漆 |  |  |  |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | ＞1016 | ポリエチレン |  |  | 相対湿度20%の表面抵抗率 |
| 106 以上 | 1 MΩ･m | 7.50 ×1017 | 石英ガラス |  |  | 相対湿度20%の表面抵抗率 |